( iioo ) 

 molybdique on attaquerait le mélange par de l'acide nitrique concentré. 

 L'action est très-vive d'abord ; mais, pour la compléter, il faut porter pen- 

 dant quelque temps l'acide à l'ébullition. Cette seconde méthode peut 

 donner aussi de l'acide pur; cependant je ne l'ai employée que pour obtenir 

 celui que je transformais en sels. J'ai préféré me servir de la première quand 

 j'ai voulu obtenir un produit absoUunent pur, destiné à la préparation du 

 molybdène. 



» II. On obtient le molybdène métallique en réduisant l'acide par l'hydro- 

 gène à une température basse d'abord, et que l'on élève ensuite jusqu'au 

 blanc, pour achever l'opération. Le métal ainsi obtenu est dans un état de 

 division extrême; il ne présente aucune trace de fusion, ni même d'agglo- 

 mération, comme le ferait le platine dans les mêmes circonstances. A cet 

 état il a été étudié avec soin par un grand nombre de chimistes, et notam- 

 ment par Berzelius etBucholz , à qui nous sommes redevables de recherches 

 étendues sur le molybdène. Je n'insisterai donc pas sur ses propriétés phy- 

 siques ou chimiques, qui sont détaillées dans le Traité de, Berzelius. 



» Il n'en est pas de même du métal fondu, qui jusqu'ici ne paraît pas 

 avoir été obtenu dans un état de pureté suffisant. A la vérité, Bucholz pré- 

 tend avoir obtenu du molybdène en culots arrondis, du poids de plusieurs 

 grammes, en chauffant dans un creuset brasqué du bimolybdate de potasse 

 au feu d'un bon fourneau à vent. J'ai tout lieu de croire que le métal de 

 Bucholz contenait quelque matière étrangère qui lui donnait de la fusibi- 

 lité, et j'espère que mon assertion paraîtra moins hasardée quand j'aurai 

 fait connaître les circonstances dans lesquelles j'ai réussi à fondre ce métal 



réfractaire. 



» Après avoir vainement tenté de répéter l'expérience de Bucholz, jai 

 essayé de fondre le molybdène réduit par l'hydrogène dans un creuset de 

 charbon entouré d'une enveloppe de chaux, que je portais à la température 

 donnée par le feu d'une forge alimentée avec des escarbilles. On se rappelle 

 que M. H. Sainte-Claire Deville a pu fondre le platine, et même le quartz, 

 dans ce foyer de chaleur intense. Malgré l'habitude que j'avais de l'appa- 

 reil, il me fut impossible, non-seulement de fondre le molybdène, mais 

 même de l'agglomérer. Les particules métalliques ne paraissaient avoir subi 

 aucun rapprochement. D'autres expériences faites à l'aide de divers fondants 

 ne réussirent pas mieux. J'employai alors un appareil où l'on peut chauffer 

 des creusets en charbon protégés par un creuset en chaux, à l'aide du cha- 

 lumeau à hydrogène et oxygène, et où la température peut facilement être 

 portée jusqu'au point de fusion du rhodium. Nous en donnerons prochai- 

 nement, MM. H. Sainte-Claire Deville et moi, une description complète, en 



